198  A.  D.  VAN  RtEMSDIJK.  LE  PHÉNOMÈNE  DE  l’ÉCLAIR  , ETC. 
coupellé , sorti  du  fourneau  à l’état  liquide , a fait  l’éclair  avant 
de  se  figer , le  bouton  d’essai  plombifère  se  conduit  parfaitement 
sous  le  marteau  et  au  laminoir,  il  est  malléable  de  tout  point. 
Si  au  contraire  la  surfusion  a été  empêchée  et  que  le  bouton 
se  soit  figé  peu  à peu  sans  faire  l’éclair , 'on  obtient  un  métal 
aigre,  qui  produit  une  lame  au  contour  irrégulier  et  écartelé, 
dont  les  aspérités  , se  détachant  facilement  du  corps  de  la  lame , 
peuvent  occasionne  une  perte  mécanique  sur  le  cornet. 
Il  est  évident  que  les  phénomènes  de  la  surfusion  et  de  l’éclair , 
observés  sur  des  boutons  d’essai,  augmentent  singulièrement  la 
confiance  dans  le  titre  obtenu,  puisqu’ils  produisent  des  lames 
et  des  cornets  intacts  et  exempts  de  gerçures;  en  revanche, 
toutes  les  causes  qui  annulent  la  surfusion , et  par  conséquent 
l’éclair , infirment  l’exactitude  du  mode  d’essai  généralement  usité. 
En  terminant,  je  fixe  l’attention  sur  la  voie  nouvelle  qui  s’ouvre 
pour  l’étude  des  causes  du  défaut  de  ductilité  que  l’on  rencontre 
souvent  dans  l’or  monétaire  à une  phase  particulière  de  la  fabri- 
cation. On  observe  maintes  fois  que  l’alliage  monétaire  passe  très- 
bien  par  les  laminoirs  ordinaires,  mais  que  les  lames  se  cassent 
en  divers  endroits  en  traversant  la  filière  (le  banc^à-tirer).  Je  présume 
que  la  cause  de  ce  phénomène  siège  dans  une  souillure  locale  de 
l’or  par  l’iridium,  l’osmium-iridium,  etc.,  souillure  qui,  sans 
diminuer  sensiblement  la  malléabilité  du  métal,  détruit  sa  continuité 
et  amoindrit  sa  ductilité.  U absence  de  V éclair,  quand  on  passe  un  tel 
or  à la  coupelle  avec  du  plomb,  sera  une  des  preuves  de  ce  que 
j’avance.  J’ai  l’intention  d’approfondir  cette  question,  lorsque  la 
frappe  de  pièces  d’or  sera  reprise  dans  les  ateliers  de  notre  monnaie. 
J’exprime  également  le  vœu  sincère  que  les  grands  ateliers 
d’affinage  de  l’Europe  et  de  l’Amérique  suivent  dorénavant 
l’exemple  donné  par  MM.  Rôssler  de  Francfort,  afin  de  procurer 
aux  hôtels  monétaires  des  lingots  d’or  tout-à-fait  exempts  d’os- 
mium-iridium.  Car  ce  composé  de  métaux  du  groupe  du  platine 
compromet  fortement  la  malléabilité  et  l’homogénéité  de  l’alliage 
monétaire , et  est  le  plus  grand  ennemi  du  mode  d’essai  qui , en 
ce  moment,  est  encore  en  vigueur  dans  nos  laboratoires. 
